— 266 — 



Attratto dalla specialità della galena di Rosas, ho creduto interessante 

 eseguire l'analisi anche della blenda, che l'accompagna, e nello stesso tempo, 

 per consiglio del prof. Lovisato, estendere le ricerche chimiche anche ad altri 

 campioni dello stesso minerale provenienti dalle principali miniere e località 

 sarde, allo scopo principalmente di vedere se le blende di Sardegna conte- 

 nessero solo tracce, oppure quantità apprezzabili di cadmio. 



Per le analisi ho seguito questo metodo : 



Sciolta la sostanza in acido cloridrico, fu evaporata la soluzione e ripreso 

 quindi il residuo con acqua contenente circa il 4 °/o dello stesso acido. Per 

 azione dell' idrogeno solforato, fu precipitato il solfuro di cadmio insieme ad 

 altri solfuri del 2° gruppo in quantità talora piccole e altre volte trascura- 

 bili. Il cadmio fu pesato allo stato di solfuro : in metà della soluzione filtrata, 

 trasformata in solforica, fu dosato volumetricamente il ferro e dall'altra metà 

 furono precipitati con carbonato sodico il ferro e lo zinco, che poi vennero 

 pesati allo stato di ossidi. Lo zolfo fu sempre determinato in una porzione 

 separata di sostanza fondendola con una miscela di salnitro e carbonato sodico. 



Non ho trascurato di fare qualche osservazione allo spettroscopio, ma senza 

 alcun risultato. 



Campione n. 1. — Blenda di Rosas. Presenta cristalli abbastanza svilup- 

 pati, che, per la ricchezza di facce, gareggiano con quelli di Rio Ollorchi, 

 di cui parlerò in appresso. Viva lucentezza adamantina, color nero, polvere 

 rosso scura. 



Densità a 19°,1 = 4,03 Dr 3,5 



Composizione centesimale 



S 33,64 



Cd tracce 



Fe 8,79 



Zn 58,15 



10ÒT5T 



Campione n. 2. — Proviene dall'argentiera della Nurra, località interes- 

 sante perchè, oltre alla blenda e la galena, contiene diversi solfoantimoniuri, 

 fra cui la Bournonite recentemente studiata dal prof. Lovisato ('). Si distingue 

 da quella precedente perchè i cristalli, che si presentano piuttosto raramente, 

 non sono nè così sviluppati, nè così ricchi di facce ; presentano ancor essi vivo 

 splendore e color nero quando sono abbastanza grandi, mentre nelle parti sottili 

 notasi una colorazione giallo-miele più 0 meno carico. Generalmente è quasi 

 compatta e di color più chiaro della parte ben cristallizzata. La polvere è 

 rosso scura. 



0) Rend. Acc. Lincei, voi. X, serie 5 a , 2° sem., 1901, fase. 12. 



